7i 
Flintenschäften, Tellern, Schüsseln. ; Löffe|n, Holzstiften 
(Schuhnägeln), in der Bildschnitzerei, zu Instrumen tenboden, 
Pfeifenköpfen, Schachteln; von Drechslern zu Galanterie- 
Gegenständen. 
y. Nahezu dieselbe Verwendung* wie ß. 
Brennt vortrefflich und anhaltend; ebenso seine Kohle. 
Tafel 38. 
Fraxinus excelsior L. 
(Gemeine Esche.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Der breite weisse 
Splint g*eht durch Reif holz allmälig* in den bräunlich g*e- 
färbten Kern über. Die Jahresringe sind durch einen breiten 
Porenring im Frühlingsholze scharf abgegrenzt. Die Mark¬ 
strahlen und helle, oft quergestreckte Fleckchen erscheinen 
erst unter der Boupe deutlich. 
Die Gefässe sind auch im Porenring* nur massig* 
weit, ausserhalb desselben sehr enge, dickwandig* und klein 
getüpfelt. In der Regel sind zwei oder drei zu einer Gruppe 
vereinigt und von Parenchym umgeben. Die Holzfasern sind 
nicht stark verdickt im Verhältnisse zu den derbwandigen 
Parenchym- und Markstrahlzellen. Die Markstrahlen führen 
1 bis 3 Zellenreihen und sind oft abg*elenkt. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 070 bis 1*14 (0*92), 
lufttrocken 0*54 bis 0*94 (074) (Ivarmarsch). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem ITolze 14 bis 34S 
des Gewichtes (Nördling*er). 
Schwinden. Längenholz 0-187 bis 0-82 1% Querholz 
in der Richtung der Spiegel 0*5 bis 7-8y o , in der Richtung 
der Jahresringe 2*6 bis ii'8%, Querholz im Mittel 5*67% 
(Karmarsch); in der Richtung- der Spiegel 3 bis 4<y o , in der 
Richtung der Jahresringe 3 bis n<>/ 0 (Nördlinger). 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Tängenausdehnung für jung*es PIolz 0*8210/ , für 
